414 HARMOTOME. 



un plan qui n'est encore parallèle a aucune l'ace connue ou possi- 

 ble; c'est cette seconde disposition qu'affectent toujours les cris- 

 taux d'harmotome d'Andréasberg, fig. 187, et ceux de presque toutes 

 les localités. La lumière polarisée permet d'étudier la marqueterie 

 intérieure des deux espèces de macles : dans les lames parallèles 

 aux bases des macles simples , on reconnaît ainsi que les limites 

 entre les pièces dont ces macles se composent sont rarement aussi 

 nettes que je l'ai indiqué sur les fig. 185 et 186, que ces pièces em- 

 piètent souvent les unes sur les autres, et que leur contact se fait 

 verticalement par des surfaces assez inégales dont le raccord a lieu 

 par de petits remplissages irréguliers ; dans les lames perpendicu- 

 laires aux bases des macles doubles, les quatre secteurs compo- 

 sants sont au contraire plus généralement égaux, leur réunion est 

 plus intime, et les remplissages, s'il en existe, sont ordinairement 

 invisibles. Clivage assez facile suivant m et p. Cassure inégale ou 

 imparfaitement conchoïdale. Transparente; translucide ou nua- 

 geuse. Double réfraction peu énergique. Deux axes optiques très- 

 écartés, situés dans un plan parallèle à la petite diagonale de la 

 base. Bissectrice aiguë positive normale a la base. Deux lames, 

 prises perpendiculairement aux deux bissectrices dans des cristaux 

 de morvénite d'Ecosse, m'ont donné dans l'huile : 



2H o .==89?40 8H .= 98°33'; d'où, 2V = 85°52' p = l,516 ray. rouges. 



La dispersion des axes est inappréciable aussi bien par les bordu- 

 res des hyperboles que par la mesure de l'écartement qui a fourni, 

 à une ou deux minutes près, les mêmes nombres pour les rayons 

 bleus que pour les rouges. L'angle, formé par les axes optiques de 

 l'harmotome en macles doubles d'Andréasberg^ paraît un peu va^ 

 riable, quoique toujours voisin de celui qui s'observe dans la mor- 

 vénite d'Ecosse. J'ai trouvé sur des plaques normales à la bissec- 

 trice aiguë extraites de trois cristaux différents : 2H — 86°31'; 

 90°12'; 92°10', ray. rouges. Eclat vitreux. Incolore; blanche; 

 quelquefois jaunâtre, brunâtre, grisâtre ou rougeâtre. Poussière 

 blanche. Fragile. Dur. = 4,5. Dens. = 2,498 (morvénite); 2,447 

 (harmotome). 



D'après M. Damour, l'harmotome d'Ecosse a perdu 4,3 p. 100 de 

 son poids après six mois d'exposition dans l'air sec. Par la calci- 

 nation, elle perd : 1,8 p. 100 a 100°; 9,9 p. 100 a 150°; 13,5 p. 100 à 

 190°; après vingt-quatre heures d'exposition à l'air, la perte se ré- 

 duit a zéro. Au rouge naissant, le minéral perd 14,65 p. 100 d'eau, 

 il est désagrégé et a perdu ses propriétés hygroscopiques ; au rouge 

 vif, la perte totale est de 14,70 p. 100- Au chalumeau, les cristaux 

 transparents de morvénite., comme ceux d'harmotome, blanchissent 

 et deviennent friables a la première application de la chaleur; ils 

 fondent ensuite assez difficilement sur les bords en un verre semi- 

 transparent. En poudre, facilement attaquable par l'acide chlorhy- 

 drique avec dépôt de silice pulvérulente ; la liqueur, séparée de la 

 silice et étendue de beaucoup d'eau, donne un précipité de sulfate de 



